Materiálová tvrdosť

**Materiálová tvrdosť** dokáže urobiť ryhu aj v iných telesách ako napríklad diamant sklo ku  pružnosťi patrí: pružina,plast, guma preto,lebo su pružné. Dokažu skákať su dlhšie natahovacie  ku  tvarnosťi : cesto plastelina hlina lebo sa naťahuju dokáže sa spraviť nejaký tvar .Alebo aj **tvrdosť** je schopnosť pevného materiálu klásť odpor proti vnikaniu cudzieho telesa. 
Tvrdosť nie je fyzikálna veličina, pretože závisí od mnohých vlastností materiálu. Fyzikálne je hodnota tvrdosti bezrozmerné číslo, alebo pomer sily a plochy odtlačku (N.mm-2) - čo zodpovedá tlaku či napätiu. Aby nedošlo k zámene tvrdosti za pevnosť materiálu, udáva sa v bezrozmerných jednotkách závislých od meracej metódy.

Pre relatívne porovnanie tvrdosti minerálov sa používa Mohsova stupnica tvrdosti.

Tvrdosť za zisťuje niektorou z 3 skupín skúšok:
# skúšky vtláčaním, 
# skúšky hrabaním,
# skúšky odrazom.

## Meranie tvrdosti vtláčaním
Tvrdosť sa pri technických materiáloch určuje najmä nasledovnými metódami:
# podľa Brinella - označovaná **HB**
# podľa Vickersa - označovaná **HV**
# mikrotvrdosť podľa Vickersa - označovaná **HVm**
# podľa Rockwella - označovaná **HR**
Všetky metódy spočívajú v zatláčaní veľmi tuhého skúšobného telieska za definovaných podmienok do povrchu materiálu. Tvrdosť sa vyhodnotí z rozmerov odtlačku.
 
Príklad označovania tvrdosti: HB = 400 (tvrdosť 400 jednotiek Brinella)
### Podľa Brinella
thumb|Meranie tvrdosti podľa Brinella

Pri tejto metóde sa zatlačuje oceľová kalená gulička do testovaného povrchu predpísanou silou a potom sa meria priemer vytlačenej jamky.

HB je určená vzťahom:


HB = \frac{0,1022F}{D(D-\sqrt{D^2-d^2})} \left [ \frac{N}{m^2} \right ]


kde 

Touto metódou sa meria len tvrdosť do 450 HB. 451 a viac neexistujú.
Väčšie tvrdosti sa merajú podla **Vickersa**

thumb|Meranie tvrdosti podľa Vickersa
### Podľa Vickersa

Pri tejto metóde sa vtláča diamantový ihlan s vrcholovým uhlom medzi protiľahlými stenami 136 ° kolmo do obrobku pod silou F. Potom sa zmeria uhlopriečka otlačenej jamky.

HV je určená vzťahom:


HV = 0.189 \frac{F}{d^2} \left [ \frac{N}{m^2} \right ]


kde 

Meraný povrch musí byť rovný a hladký, alebo treba korekčné tabuľky.

### Mikrotvrdosť podľa Vickersa
Pri tejto metóde sa tiež vtláča diamantový ihlan, ale s veľmi malým zaťažením 0,002 až 1 N. Vyhodnocovanie odtlačku sa robí špeciálnym optickým prístrojom - mikrotvrdomerom. Používa sa na meranie tvrdosti malých predmetov, napr. jednotlivých kryštálov kovu.

### Podľa Rockwella Rudda

Pri tejto metóde sa do povrchu materiálu vtláča diamantový kužeľ s vrcholovým uhlom 120 ° a zaoblením hrotu 0,2 mm (HRC), alebo diamantová guľôčka s priemerom 1,587 mm (HRA). Potom sa meria hĺbka otlačku.

Vzorec HR:


HR = K - e


kde 

## Meranie tvrdosti vrypom
Tieto skúšky zisťujú vrypovú tvrdosť, používajú sa na zisťovanie tvrdosti spekaných karbidov, skla, porcelánu, kalených vrstviev alebo v mineralógii.

### podľa Martensa Renora
Skúška spočíva v pritláčaní kužeľovitého diamntového hrotu meniteľným tlakom na leštený povrch predmetu, ktorý sa pohybuje určitou rýchlosťou. Tvrdosť určuje zaťaženie hrotu (sila) potrebná na vytvorenie vrypu so šírkou 0,01 mm.

### podľa Stocka Pokenora
Je obdoba Martensovej skúšky, pričom zaťaženie je stále a mierou tvrdosti je šírka vrypu.

### podľa Mohsa Pokašana
Metóda sa používa na zisťovanie tvrdosti nerastov. Hodnota takto zistenej tvrdosti sa označuje symbolom **HMo**. Mohsova stupnica tvrdosti má 10 stupňov, každému zodpovedá jeden materíál.

Skúška spočíva vo vzájomnom poškrabávaní skúmanej látky materiálom z Mohsovej stupnice. Ak sa látky navzájom nepoškriabu, majú podľa tejto metódy rovnakú tvrdosť. Nevýhodou metódy je nízka presnosť, pretože výsledok nezávisí iba od vlastností materiálu, ale aj od rýchlosti a tvaru hrán.

## Meranie tvrdosti odrazom
Táto metóda udáva odskokom závažia od skúšaného kovu spusteného zo stanovenej výšky. Na meranie sa používa špeciálny prístroj - Shoreho skleroskop. Hodnota takto zistenej tvrdosti sa označuje symbolom **HSh** a nazýva sa **tvrdosť podľa Shoreho**.